514. INTIIODUCTION A L IllSTOlKli DliS MliNÉRAUX. 
grain en les faisant casser à la masse. J’en trouvai, comme je m’y attendais, 
la couleur plus grise et le grain plus lin. La matière ne pouvait manquer 
de s épurer par cette seconde fusion : et en clfct, l’ayant portée à la balance 
hydrostatique, elle sc trouva peser quatre cent soixante-neuf livres le pied 
cube; ce qui cependant n’approche pas encore de la densité requise pour 
une bonne fonte. 
Etenelfel, ayant fait convertir en fer successivement, et par mes meilleurs 
ouvriers, toutes les petites gueuses refondues et provenant de ces tronçons 
de canon, nous n’obtirimes (|ue du fer d’une qualité très-commune, sans 
aucun nerf, et d'tin grain assez gros, aussi différent de celui de mes forges 
que le fer commun l’est du bon fer. 
En 1770, on m’envoya de la forge de Ruelle en Angoumois, où l’on fond 
actuellement la plus grande partie de nos canons, des échantillons de la 
fonte dont on les coule. Cette fonte a la couleur grise, le grain assez fin, et 
pèse quatre cent quatre-vingt-quinze livres le pied cube *. Réduite en fer 
battu et forgée avec soin, j’en ai trouvé le grain semblable à celui du fer 
commun, et ne prenant que peu ou |)oint de nerf, quoi(|ue travaillé en pe- 
tites verges et passé sous le cylindre; en sorte que celte fonte, quoique meil- 
leure (]uc celle (jui m’est venue des forges de la INouée, n’est pas encore de 
la bonne fonte. J’ignore si, depuis ce temps, l’on ne coule |ias aux fourneaux 
de Ruelle des fontes meilleures et plus pesantes; je sais seulement que deux 
oflicicrs de marine**, très-babiles et zélés, y ontélé envoyés successivement, 
et qu’ils sont tous deux fort en état de perfectionner l’art et de bien con- 
duire les travaux de cette fonderie. Mais, jusqu’il répoipie que je viens de 
citer, et qui est bien récente, je suis assuré que les fontes de nos canons 
coulés plein n’étaicnl que de médiocre qualité, qu'une pareille fonte n’a pas 
assez de résistance, cl qu’en lui ôtant encore le lien qui la contient, c’est- 
à-dire en enlevant, par les couteaux du tour, la surface trempée, il y a tout 
à craindre du service de ces canons. 
* Cf.s morceaux Je Ionie envoyés du fourneau do Kuelle étaient de forme cubique de 
trois (louces, faibles dans toutes leurs dimensions ; le premier, marqué S, pesait dans l’air 
7 livres 2 onces 4 gros I, e’est-.i-dire 916 gros j. Le même morceau pesait dans l’eau 6 li- 
vres 2 onces 2 gros j : donc le volume d’eau égal au volume de ce morceau de fonte pesait 
130 gros. L’eau dans laquelle il a été pesé pesait elle-même 70 liv. le pied cube. Or, 130 gros 
; 70 livres : : 9 1 6 gros, i : 495 livres, poids du pied cube de cette fonte. Le second mor- 
ceau, marqué P, pesait dans l’air 7 livres 4 onces 1 gros. c'est-.^-dirc 929 gros. Le même 
morceau pesait dans l’eau fl livres 3 onces 0 gros, c’est-à-dire 798 gros : donc le volume 
d’eau égal au volume de ce morceau de fonte pesait 131 gros. Or, 131 gros : 70 livres : : 
929 gro.s : 496 ^ livres, poids du pied cube de cette fonte. On observera que ces mor- 
ceaux, qu’on avait voulu couler sur les dimensions d’un cube de 3 pouces, étaient trop 
faibles : ils auraient dù contenir cbaeun 27 pouces cubiques ; et par conséquent le pied 
cube du premier n’aurait pesé que 468 livres 4 onces, car 27 pouces : 1,728 pouces:: 
916 gros 1 : 458 livres 4 onces ; et le pied cube du second n’aurait pesé que 464 livres |, 
au lien de 493 livres et de 496 livres ^j. 
“ .11.11. de Soiiville et de Vialise. 
